147 



IX. Arbeiten in dem ehemischen Laboratorium der k. k. 

 geologischen Reichsanstalt. 



Von Karl Ritter v. Hauer. 



1) Thon von Boskowitz in Mähren. Eingesendet von Herrn Andreas Stop- 

 pelhardt zur Untersuchung auf seine Feuerfestigkeit. 



Die Untersuchung ergab, dass dieser Tlion wohl fast gänzlich kalkfrei aber stark glimmer- 

 hältig sei, so dass er nur nach sorgfältiger Schlemmung als feuerfestes Material ver- 

 wendet weiden könnte. 



2) Braunkohle von Gross-Gorica hei Kravarszko nächst Agram aus einem 

 neuen von Herrn v. Vukotinovic eröffneten Baue. 



Wasser in 100 Theilen 30-7 



Asche in 100 Theilen 4*4 



Reducirte Gewichtstheile Blei 14*70 



Calorien 3322 



Aequivalent einer 30" Klafter weichen Holzes sind Centner 15 "8 



Die Kohle ist dunkelbraun, zeigt Holztextur und zerklüftet beim Austrocknen nur wenig. Der 

 Wassergehalt ergab sieh so hoch, weil die Kohle frisch gefördert und von Gruben- 

 feuchtigkeit stark durchdrungen war. 



3) Eisensteine aus Ungarn. Eingesendet von der Eisenwerksverwaltung zu 

 Mniczek. 



a Eine Probe eines hei den Ortschaften Kissotz und Schwahotz gegrabenen 

 und im Zipser Comitate hei der Verschmelzung der Spatheisensteine vielfach 

 zugesetzten Gesteines. 



b. Eine Frohe eines hei dem ungefähr 3 Meilen von Mniczek entfernten 

 Dorfe Kuszhach vorfindlichen Gesteines. 



Da das Gestein a. mit Vortheil wegen seines Mangangehaltes im Hochofen 

 zu Mniczek sich verwenden liess, aber 8 Meilen zugeführt werden musste, so 

 wurde die Frage gestellt, oh das damit ähnliche Gestein b-, welches näher auf- 

 gefunden wird, eine gleiche Zusammensetzung habe und als Ersatz dafür dienen 

 könnte. 



Die Untersuchung dieser beiden Proben gab folgende Resultate: 



u. b. 



In Säuren unlöslich 17-9 29-1 



Kohlensaures Eisenoxydul 20-5 27-6 



„ Manganoxydul 35*4 12*9 



Kohlensaurer Kalk und etwas Magnesia 26-2 30*4 



Aus diesen Analysen ergibt sich, dass das Gestein b. als Zuschlag im Hocji- 

 ofen sehr ähnliche Dienste leisten müsste, wie das andere. 



4) Quarzsand, Kaolin und Feldspat!» von Pöchlarn. Zur Untersuchung be- 

 züglich ihrer technischen Verwerthung eingesendet von Herrn Franz Gold. 



Der Quarzsand war feinkörnig, weiss, und könnte durch Schlemmen vollends gereinigt 

 werden, wornach er sich zur Glasfabrication eignen möchte. 



19° 



